DA 
"E 
“A 
300 
DB 
Di: 
n 
i 
1 
e: 
LT 
re 
i quali stabilirono: che il punto A corrisponde ad una conceutra- 
zione del 169/, circa di Sn; che il punto eutettico E corrisponde 
ad una concentrazione del 62,93°/, di stagno e che il punto B 
si trova coincidente, od assai prossimo, all’ asse dello stagno, SnB. 
La linfa eutettica AEB corrisponderebbe secondo gli stessi autori, 
alla temperatura di 182°,5. 
Da questo diagramma risulta adunque, che, allo stato di per- 
fetto equilibrio, le leghe di Pb-Sn, di concentrazione 16% di Sn, 
si solidificano in cristalli misti omogenei saturi a 182°,5, che 
quelle di concentrazione inferiore al 16°/, si solidificano in ceri- 
stalli misti omogenei non saturi, e quelle di concentrazione supe- 
riore al detto limite, si solidificano in una miscela eterogenea di 
cristalli misti saturi (al 16°) e di stagno puro. 
Riguardo al diagramma di equilibrio delle stesse leghe allo 
stato solido si potrà dedurre, da quanto si è detto, che sarà limi- 
tato, superiormente dalla retta AEB, e lateralmente, dalla parte 
dello stagno, dall’ asse BH; ma i limiti del diagramma dalla parte 
del piombo non possono esser tracciati che in base a nuove espe- 
rienze. i 
Però, essendo il detto diagramma dello stato liquido un caso 
particolare del cosidetto tipo V. di Roozeboom, sarebbe da atten- 
dersi che la linea che chiude il diagramma dalla parte del piombo . 
parta dal punto A e segua un andamento poco diverso dalla 
linea AC. 
Questa linea, come è noto, deve rappresentare la solubilità dello 
stagno nel piombo allo stato solido, ed è quindi tracciata in modo 
da rappresentare il caso più comune, quello cioè di solubilità de- 
crescente colla temperatura. : 
Secondo Rosenhain e Tucker (1. c. ), invece, il diagramma dello 
stato solido sarebbe limitato, dalla parte del piombo, dalle linee 
AF, FG rappresentate nella figura tratteggiate, ed il campo ver- 
rebbe diviso in tre regioni distinte, I°, II°, III=, dalle rette F D, E K, 
| parallele agli assi, e che partono rispettivamente: dal punto F, 
corrispondente alla temperatura di 150,° e dal punto eutettico E. 
Secondo questo diagramma, la solubilità dello stagno nel 
piombo allo stato solido, aumenterebbe alquanto da 1829,5 (punto 
A) a 150° (punto F); a questo punto subirebbe una brusca di- 
minuzione, per diminuire poi lentamente secondo la linea FG. 
Gli Autori hanno adottato un diagramma di questa forma per 
giustificare un fenomeno di recalescenza da essi osservato nel raf- 
freddamento delle leghe di piombo e stagno allo stato solido, feno- 
